ВЛИЯНИЕ НИТРАМИНОПРОПИОНИТРИЛА И ЕГО СОЛЕЙ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ОКТОГЕНА

ВЛИЯНИЕ НИТРАМИНОПРОПИОНИТРИЛА И ЕГО СОЛЕЙ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ОКТОГЕНА

Е.В. Соколов, Е.М. Попенко, А.В. Сергиенко, А.А. Лобанова, Н.В. Попсуевич

В работе проведено исследование влияния нитраминопропионитрила и двух его солей на термическое разложение октогена и модельных топливных композиций на его основе. Использование солей металлов с энергообогащенным лигандом позволяет снизить температуру начала разложения октогена на 30-70 °С, причем их влияние сохраняется и в топливе. Исследуемые соли являются термически устойчивыми соединениями, как в чистом виде, так и в смеси с октогеном. Рассмотрена активность калиевой соли НАПН по отношению к октогену в зависимости от содержания примесей, а также исследовано действие расплава катализатора на частицы нитрамина.

ВВЕДЕНИЕ

Смесевые твердые ракетные топлива находят широкое применение в двигательных установках крупногабаритных ракет морского и наземного базирования, как уже принятых на вооружение например «Тополь», «Тополь-М», РТ-23УТТХ, «Искандер», так и вновь разрабатываемых, например ракетный комплекс «Булава-30». Высокая мобильность ракетных комплексов на твердом топливе, постоянная готовность к пуску, низкая уязвимость от средств поражения и высокие эксплуатационные характеристики предопределяют наличие постоянного интереса к работам по совершенствованию этой группы топлив.

Эволюция ракетного вооружения [1,2] предъявляет к СРТТ растущие требования в отношении их энергетических, физико-механических и баллистических характеристик, что ведет к необходимости проведения работ по совершенствованию их рецептуры.

В настоящее время ведущими отраслевыми институтами разработаны составы принципиально нового типа, содержащие повышенное количество мощных взрывчатых веществ (октоген, СЬ20) и нитроэфирное связующее активного типа. Использование, в составе топливной композиции, значительного количества кристаллических нитраминов, совместно с активным ГСВ, помимо повышения энергомассовых характеристик топлива, приводит к ухудшению ряда важных показателей, среди которых: снижение скорости горения топлива и рост ее зависимости от давления.

Установлено, что октоген ведет себя в К-фазе горения как добавка, снижающая температуру горящей поверхности и тепловыделение в реакционном слое К-фазы. Недостатком октогена является так же большое время задержки воспламенения. Частицы октогена

не успевают воспламеняться в К-фазе, выносятся в газовую фазу, где сгорают с большим тепловыделением. Поступление тепла из пламенной зоны не компенсирует затрат энергии, обусловленных превращением окто-гена в К-фазе. В результате понижается скорость горения топлива и растет показатель V в законе скорости горения.

Существует большое количество методов регулирования указанных параметров горения, причем одним из самых эффективных и отработанных является использование катализаторов и модификаторов горения. Однако, использование известных каталитических добавок, с целью регулирования баллистических характеристик новых топлив, выявило их низкую эффективность в составах состоящих из активного связующего, нитра-минов и металлического горючего, что обуславливает необходимость поиска новых каталитических добавок.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

С целью прогнозирования влияния модификаторов на процесс горения модельных октогенсодержащих топлив, был проведен анализ термического разложения (ДТА) индивидуальных компонентов топлив и их смесей с активирующими добавками. Термогравиметрические анализы в неизотермических условиях проводили на дериватографе системы Р.РАШК и.РАШК 1_.ЕРРЕУ. Атмосфера - воздух, скорость нагрева - 10 °С/мин, интервал температур - 20-700 °С.

В качестве модифицирующих добавок, ускоряющих термическое разложение октоге-на, в работе были исследованы соли металлов, содержащие эксплозофорные функциональные группы, структура которых представлена в таблице 1.

В работе использовался высокодисперс- 50 мкм, а также активное горючее-связующее ный октоген (ВДО) с размером частиц менее на основе нитроглицерина.

Таблица 1

Название соединения Формула ^Л, °С ^ир, °С

Нитраминопропионитрил(НАПН) NCCH2CH2NHN02 52...54 200

Калиевая соль нитраминопропионитрила (К-НАПН)* NCCH2CH2NN02K 38...42 190

Медная соль нитраминопропионитрила (Си-НАПН) [N^^^NN02^ 170 180

Примечание. * - температура плавления соли К-НАПН_1

Анализируя данные по термораспаду солей, представленные в таблице 2 можно отметить, что все соли являются легкоразлагающимися веществами, с температурой начала интенсивного разложения меньшей,

чем у октогена, в связи с чем существует возможность разложения солей уже в реакционном слое К-фазы, что подтверждается и литературными данными [3-5].

Параметры термораспада модифицирующих добавок

Таблица 2

Соединение 1 стадия 2 стадия

Ъ, °С и °С V °С П,% 1н, °С Ь, °С V °С п,%

НАПН 200 220 240 68,1 - - - -

К-НАПН_1* 190 200 230 22,1 260 340 360 18,1

^-НАПН 170 180 200 53,3 320 390 400 10,7

Октоген 270 280 310 99,0 - - - -

Примечание. Ы, °С - температура начала стадии; 1м, °С - температура максимума на графике ДТА; к, °С- температура окончания стадии; г|, % - степень превращения образца на данной стадии. * - соль К-НАПН_1 с температурой плавления 38-42 °С

Первые экзотермические пики разложения нитраминопропионитрила и солей на его основе (калиевой и медной) имеют близкие температуры. Исходя из этого, первую стадию разложения солей можно идентифицировать, как разложение лиганда.

Вследствие того, что к началу термораспада ВДО, соли успевают разложиться на 9597 % [3-5], в результате чего октоген взаимодействует не с самими солями, а с продуктами их распада (таблица 1), добавки не могут рассматриваться как катализаторы в классическом смысле этого определения [6]. Они являются модификаторами термического разложения октогена [7].

Термораспад исследуемых солей протекает в две стадии, являющиеся экзотермическими. На первой - низкотемпературной стадии распадается основная масса навески, доокисление же протекает в области повы-

шенных температур на второй стадии. В качестве основных продуктов термораспада солей К-НАПН и НАПН можно назвать Ы2, N0, Ы20, СО, Н20, С02, а для Си-НАПН еще и следы N02 [3].

Для выяснения характера влияния исследуемых модифицирующих добавок на термораспад октогена был проведен дифференциально-термический анализ механической смеси октогена (ВДО) с добавками солей. Содержание солей в смеси было 5 % сверх 100 % массы октогена. Результаты ДТА смесей представлены в таблице 3.

На дериватограммах термораспада механических смесей октоген - соль металла (рис. 1) можно выделить две основные стадии разложения: низкотемпературную, в интервале температур, характерном для распада добавки и высокотемпературную, в диапазоне распада чистого октогена (таблица 3).

Таблица 3

Результаты ДТА смесей октогена с добавками солей_

Состав 1 стадия 2 стадия

tH, °С t °С LM, ^ tK, °С П, % tH, °С t °С LM, ^ tK, °С П, %

ВДО+НАПН 210 230 260 33,4 260 270 300 66,6

ВДО+К-НАПН _1 200 210 230 30,7 260 270 300 66,3

ВДО+Си-НАПН 160 170 200 9,5 260 280 300 89,5

t, C

600

— DTG

400

200 0

m, mg

2

6

Рис. 1. Дериватограмма распада соли К-НАПН_1

Эффективность действия модифицирующих добавок оценивалась по увеличению степени превращения в диапазоне температур разложения чистой добавки, исходя из следующих соображений:

Побщая ~ Пдобавки + Поктогена,

где Побщая - общая степень превращения механической смеси октоген-добавка, %;

Пдобавки - степень превращения образца на стадии распада добавки, %;

Поктогена - степень превращения образца на стадии распада октогена, %.

Чем эффективнее действует модификатор, тем большее количество октогена распадется в области пониженных температур и тем выше значение пдобавки-

С целью подбора оптимального содержания модификатора и установления зависимости степени превращения смеси, по стадиям, от количества введенного модификатора, был исследован термораспад смесей октогена с добавкой К-НАПН_1 при различном содержании модификатора (таблица 4). Добавка вводилась сверх 100 %.

Результаты ДТА, представленные в таблице 4 однозначно указывают на зависимость между содержанием К-НАПН и степенью превращения октогена в низкотемпературной области.

При содержании модификатора К-НАПН_1 в смеси 17,6 % уже 54,0 % навески распадается в диапазоне температур 200-230 °С. Однако с ростом содержания К-НАПН эффективность действия модификатора падает, т.е. все меньше становится отношение количества октогена, разложившегося при пониженной температуре, к количеству введенного модификатора (рис. 2).

Таким образом, оптимальное значение содержания катализатора находится на уровне 3-5 % масс., что хорошо согласуется с данными А.П. Глазковой [8] по катализу горения взрывчатых веществ.

Возможный механизм термораспада октогена, в присутствии калиевой соли НАПН представлен на рисунке 3. Он основан на реакциях, предложенных в работах [3-5] для объяснения влияния солей различных металлов на кинетику распада октогена при 210°С, а также на результатах дифференциально-термического анализа проведенного в представленной работе.

4

Таблица 4

Результаты термораспада смесей «ВДО+К-НАПН_1»_

Состав 1 стадия 2 стадия

U °С t °С i-м, ^ tK, °С П, % U °С t °С i-м, ^ tK, °С п,%

ВДО+К-НАПН (100/1 %) 200 220 230 8,0 270 280 300 85,3

ВДО+К-НАПН (100/2 %) 200 220 240 16,0 260 280 300 72,0

ВДО+К-НАПН (100/5 %) 200 210 230 30,7 260 270 300 66,3

ВДО+К-НАПН (100/10 %) 200 220 230 45,3 260 270 290 38,0

ВДО+К-НАПН (100/17,6 %) 200 220 230 54,0 240 280 290 29,0

П, %

Рис. 2. Зависимость степени превращения октогена от содержания К-НАПН_1

no2

I 2

h2c-n- сн2

o2n-n

2

n—no2 +

h

ncch2ch2n

no2

I 2

h,c-n- сн

k+

l2

o2n-N

I

h2c_n_ch2 no

no2

I 2

h2c- n- сн* 21 I o2n—n n~no2 2 I I 2 h2c~n~ch2

no

n-no2

I I 2

h2c_n_ch2

No

no

( 2 h2c- n-сн

21 II

o2n~n n + no2 + 2 I I 2

h2c-n-ch2

no

ncch2ch2nh

(3) 2k++2no

2

2kno

2

k2o + no + no

'2

Рис. 3. Вероятный механизм взаимодействия октогена с солью К-НАПН

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2007

В процессе термического разложения соли К-НАПН происходит образование реак-ционноспособного анион-радикала [3-5]. В тоже время, в октогене всегда имеется реакционный центр с дефицитом электронов и по нему может происходить нуклеофильная атака анионом, что и приводит к ускорению разложения октогена.

Природа катиона также оказывает влияние на каталитическую активность модификатора. В случае замены (К+) на (Си2+) - соль Си-НАПН добавка становится менее активной по отношению к октогену (таблица 2). Возможно, это явление связано с поляризацией ионов. Поляризующее действие анион-радикала незначительно из-за его малого заряда по сравнению с катионами металлов большого радиуса. Поэтому поляризующим действием аниона на катион можно пренебречь и рассматривать только действие катиона на анион. Тогда с уменьшением отношения заряда катиона (е) к его радиусу (г), при переходе от Си2+ к К+ уменьшается смещение электронной пары на катион, вследствие чего она в большей степени локализуется на анионе. Концентрация отрицательного заряда на анион-радикале увеличивает его реакционную способность в реакции нуклеофиль-ного отрыва протона в октогене [3, 5]. Данное предположение хорошо коррелирует с экспе-

риментальными данными, полученными в работе.

В процессе проведения экспериментов было обнаружено, что разные партии модифицирующей добавки К-НАПН отличаются друг от друга по температурам плавления и влиянию на характеристики термораспада октогена (таблица 5). В работе были использованы три партии К-НАПН: К-НАПН_1 (Тпл=38-42 °С), К-НАПН_2 (Тпл=119-123 °С) и К-НАПН_3 (Тпл=128 °С) - чистая соль для сравнения.

Дополнительные исследования показали, что при получении соли К-НАПН даже из абсолютно чистого нитраминопропионитрила всегда, в качестве примеси, образуется калиевая соль амида нитраминопропионовой кислоты (К-АНПК). Это свидетельствует о частичном окислении нитрильной группы:

нссн2снико2 + кон

2

о

нссн2сн2^о2к+н2нссн2сн2^о2к

Наиболее низкую температуру плавления имеет эвтектическая смесь К-НАПН и К-АНПК. Для получения чистой соли К-НАПН необходима дробная перегонка. Именно присутствие соли К-АНПК приводит к разбросу в температурах плавления.

Характеристики термораспада соли К-НАПН и ее влияние на распад октогена

Таблица 5

Состав 1 стадия 2 стадия

и °С X °С 1-м, ^ и °С П, % и °С X °С 1-м, ^ и °С п,%

К-НАПН_1 190 200 220 22,1 220 340 360 18,1

ВДО+К-НАПН_1 (100/5) 200 210 230 30,7 260 270 300 66,3

К-НАПН_2 200 230 260 22,6 260 320 360 43,6

ВДО+К-НАПН_2 (100/5) 210 240 250 32,0 250 260 280 65,3

К-НАПН_3 190 220 240 23,3 280 340 380 23,4

ВДО+К-НАПН_3 (100/5) 200 220 230 16,3 260 270 300 80,0

Анализ данных представленных в таблице 5 позволяет сделать вывод, что с ростом температуры плавления, а, следовательно, чистоты соли ее каталитическая активность снижается. Действие добавки проявляется в одинаковом для всех партий температурном диапазоне, но с различной степенью превращения по стадиям. Партии 1 и 2, с использованием которых выполнена работа,

имеют близкие параметры термического разложения смесей с ВДО, что позволяет рассматривать их как равные друг другу по активности. Вероятно, примесь амида обладает способностью усиливать каталитическую активность К-НАПН (например, за счет присутствия группы ЫН), либо сама по себе является катализатором термораспада октоге-на. Второй вариант менее вероятен, т.к. со-

держание амида в образце 1 значительно выше, чем в образце 2, при высокой сходимости результатов по влиянию на распад ВДО. В настоящий момент ведутся работы по выделению амида в чистом виде, что, учитывая близкие температуры плавления с солью К-НАПН, является сложной задачей.

С помощью двухлучевого спектрофотометра «РЕРК11\1-Е1_МЕР-684» (США), в таблетках с бромистым калием были сняты ИК-спектры различных партий солей К-НАПН (рис. 4).

Анализ спектрограмм показал, что на ИК-спектре образцов К-НАПН присутствуют следующие пики [9]:

эвтектика (К-НАПН 1): 3550 (ЫИ), 2925 (СН2), 2250 (СЫ), 1660 (СО), 1425-1460 (NN02), 1310-1340(СН2+ЫЫ02), 515;

чистая соль (К-НАПН 3): 2925 (СН2), 2250 (СЫ), 1420 (NN02), 1310 (СН2+ЫЫ02).

Данные спектрального анализа свидетельствуют о присутствии в спектре соли с температурой плавления 38-42 °С волновых чисел, характерных для группы NH - (3550). Аналогичные по строению соли использовались в работе [3] для исследования кинетики термораспада октогена при температуре 210 °С. В остальном можно отметить полную идентичность спектрограмм чистой соли и эвтектической смеси.

Для установления влияния исследуемых добавок на параметры термораспада высо-конаполненного октогенсодержащего модельного топлива был проведен дифферен-

циальный термический анализ топливных образцов. В качестве «базовой рецептуры» было выбрано модельное топливо, содержащее 40 % активного горючего-связующего (АГСВ) марки Ри и 60 % высокодисперсного октогена (ВДО).

Результаты термического разложения компонентов топлива, а также «базового образца» представлены в таблице 6.

Термораспад АГСВ идет в две стадии, с экзотермическим эффектом (таблица 6). Для уточнения характера разложения связующего был проведен дифференциальный термический анализ индивидуальных компонентов ГСВ: нитроглицерина и полимерной основы (таблица 6). Полученные результаты позволяют утверждать, что первой стадией разложения АГСВ, со степенью превращения 71,0 % масс. является стадия разложения нитроэфира. Вторая стадия (выше 320 °С) хорошо ассоциируется с деструкцией каучука

и доокислением продуктов распада нитро-эфира.

Добавление к связующему октогена приводит к появлению на кривой ДТА пика разложения в интервале температур 260-290 °С, характерном для распада октогена. Анализ температурных данных и форма кривых ДТА смеси «НГЦ+ВДО» позволяют сделать вывод

Параметры термораспада «базового состава»

об отсутствии влияния Ри на термораспад октогена. Для подтверждения этого заключения, в работе исследовано разложение смеси «НГЦ+ВДО» с содержание компонентов, равным «базовой рецептуре». Образец разлагался в две стадии, характерные для разложения чистого нитроглицерина и октогена (таблица 6).

Таблица 6

Состав 1 стадия 2 стадия 3 стадия

и °С °С 1к, °С п,% 1н, °С °С 1к, °С п,% °С °С 1к, °С п,%

НГЦ 170 200 230 99,0 - - - - - - - -

Полимер 300 350 430 84,2 430 500 540 15,8 - - - -

ВДО 270 280 310 99,0 - - - - - - - -

ри 170 220 230 71,0 320 380 430 22,6 - - - -

НГЦ+ВДО 170 200 230 40,0 270 290 310 60,0 - - - -

Ри+ВДО 170 190 210 28,4 260 270 290 61,8 330 390 450 6,8

С целью обнаружения влияния предложенных модифицирующих добавок на параметры термораспада нитроэфирного горючего связующего было исследовано термическое разложение смесей «Ри+добавка». Со-

Форма кривых распада связующего на дериватограммах и температурные интервалы стадий, после введения в горючее - связующее соли остаются без изменений. Незначительные колебания степени превращения и температуры на первой стадии разложения АГСВ связаны с перекрытием диапазонов распада для связующего и вводимых добавок. С целью проверки взаимодействия солей с нитроэфиром был исследован термораспад состава «НГЦ+К-НАПН», с содержанием соли 5 % сверх 100 масс. (таблица 7), результаты которого показали, что диапазон

держание солей в образцах - 3 % сверх 100 масс. (таблицы 7).

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии влияния солей металлов на параметры термического разложения Ри.

Таблица 7

температур разложения нитроглицерина остался без изменений (170-230 °С), а второй широкий экзотермический пик (250-380 °С) можно связать с доокислением соли и продуктов разложения нитроэфира. Следовательно, соли не оказывают заметного влияния на кинетику термораспада АГСВ.

Исследование термической стабильности индивидуальных компонентов и их смесей при помощи ампульно-хроматографической методики (АХМ) показало, что исследуемые вещества являются термически устойчивыми соединениями (таблица 8).

Влияние солей на термическое разложение Ри

Состав 1 стадия 2 стадия

1н, °С 1м, °С 1к, °С П, % 1н, °С 1м, °С 1к, °С П, %

Ри+НАПН 160 200 220 72,1 320 350 460 21,3

Ри+Си-НАПН 160 190 200 75,7 300 310 330 11,6

Ри+К-НАПН_1 170 200 220 77,3 320 350 380 11,4

НГЦ+К-НАПН_1 170 220 230 91,9 250 340 380 8,1

Таблица 8

Параметры термической стабильности компонентов

Компонент Объем газовыделения, при 80 °С и 1=24 ч

V, см3/1 г N2, % СО2, % N20, % N0, %

ВДО не обнаружено

ВДО+К-НАПН п1 (95/5) не обнаружено

К-НАПН п1* менее 0,01 - - - -

К-НАПН п2 менее 0,01 52 48 - -

К-НАПН п3* менее 0,01 - - - -

Исследование термического разложения «базового состава» с модифицирующими добавками, результаты которого отражены в таблице 9, позволяет заключить, что каталитическая активность добавок сохраняется при разложении смесей октогена (ВДО) с активным связующим. Содержание солей металлов в модельном образце было 3 % сверх 100 от массы образца.

Добавление любой из рассмотренных солей активирует разложение октогена при более низкой температуре, смещая пик разло-

жения второй стадии на 40-50 °С в низкотемпературную область.

Несмотря на разную активность по отношению к октогену при термораспаде механических смесей октоген - соль в модельном топливе, в присутствии ГСВ, характер действия разных солей приобретает похожие черты, т.е. для солей с различной активностью по октогену значения степени превращения по стадиям и температурный диапазон превращений близки по значению (таблица 9).

Таблица 9

Особенности термического разложения модельных образцов «база + активирующая добавка»

1 стадия 2 стадия 3 стадия

Состав 1н, °С и °С 1к, °С П,% 1н, °С и °С 1к, °С П,% 1н, °С и °С 1к, °С П,%

НГУ+ВДО+НАПН 160 190 200 30,0 250 260 280 60,0 370 430 520 6,0

НГУ+ВДО+ К-НАПН_1 180 190 200 30,0 240 250 270 55,0 320 470 500 10,0

НГУ+ВДО+Си-НАПН 160 200 210 32,0 240 260 280 56,0 430 490 500 4,6

Данное явление можно объяснить образованием прослоек горючего-связующего между частицами соли и октогеном [10], приводящих к экранированию действия добавок, а также снижением содержания добавок с 5 % до 3 % сверх 100 масс. по сравнению с образцами «ВДО+соль», что снижает эффективность действия солей. В тоже время экзотермический распад связующего способствует прогреву образца, что усиливает действие модификатора.

Кристаллическая решетка, как правило, сильно тормозит реакцию, и поэтому распад в твердом состоянии протекает значительно медленнее, чем жидкой и газовой фазах [11]. Очень часто разложение твердых соединений

идет через жидкую фазу, которая образуется в результате плавления примесей, продуктов распада или их эвтектик с веществом. Поскольку рассматриваемые модификаторы способны плавиться, при температуре значительно ниже 1НИР октогена, существует вероятность подплавления октогена в расплаве соли, что и приводит к распаду части октоге-на при пониженной температуре. Для изучения поведения октогена в расплаве модификатора К-НАПН_1 был проведен эксперимент по термостатированию навески крупнокристаллического октогена в расплаве соли в течение 1,5 часа при температуре 80 °С. На рисунке 5 представлены частицы октогена до и после термостатирования.

I

1)

2)

Рис. 5. Частицы октогена до (1) и после (2) термостатирования в расплаве соли К-НАПН_1

По представленным фотографиям видно, что частицы до проведения эксперимента имели форму тетрагональных бипирамид с соотношением сторон 1:1. Пребывание в расплаве модификатора не изменило формы частиц, а после удаления влаги было установлено, что и масса октогена осталась неизменной. Таким образом, в процессе термораспада навески октогена с солью К-НАПН_1, подплавление октогена жидкими продуктами деструкции соли не идет. Вероятно, причиной ускоренной деструкции октогена является его взаимодействие с газообразными, либо твердыми продуктами термораспада модифицирующей добавки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований установлено, что соли НАПН и К-НАПН являются эффективными модификаторами термораспада октогена и снижают температуру его разложения на 60-70 °С. По уровню эффективности влияния на октоген добавки можно расположить в следующий ряд: К-НАПН_1 >НАПН>Си-НАПН.

Обнаружено, что количество октогена, разложившегося на низкотемпературной стадии зависит от количества введенного модификатора. При содержании в смеси 17,6 % соли К-НАПН уже более 50 % октогена распадается в интервале температур 200-230 °С.

Наличие в соли К-НАПН примеси приводит к росту каталитической активности указанного модификатора, что можно объяснить промотирующим действием примеси.

Исследованные добавки сохраняют активность и в составе модельного топлива. Присутствие связующего способствует усилению влияния модификаторов на параметры термораспада.

Проведены эксперименты по термостати-рованию октогена в расплаве соли К-НАПН_1. Отсутствие влияния расплава на форму и массу частиц октогена позволяет заключить, что в процессе термораспада не происходит подплавления частиц октогена в расплаве добавки. Вероятной причиной снижения температуры разложения октогена является его взаимодействие с газообразными и конденсированными продуктами распада модификатора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kubota N. Propellants and Explosives: Ter-mochemical Aspects of Combustion: - Germany.-WILEY-VCH.-2002.- Р.237.

2. Teipel U. Energetic Materials. Particle Processing and Characterization. - Germany.- WILEY-VCH.- 2005.- P. 621.

3. Степанов Р.С., Круглякова Л.А., Пехотин К.В. Влияние солей пропионитрилнитрамина на термическое разложение октогена // Физика горения и взрыва. - 2000. - т. 36, №5. - С.74-77.

4. Степанов Р.С., Круглякова Л.А., Астахов А.М., Пехотин К.В. Влияние формиатов и оксала-тов металлов на скорость распада октогена // Физика горения и взрыва. - 2004. - т. 40, №5. - С. 8690.

5. Степанов Р.С., Круглякова Л.А., Пехотин К.В. Кинетика и механизм термораспада октогена с

добавками купферонатов металлов // Физика горения и взрыва. - 1999. - т. 35, №3. - С. 52-56.

6. Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. - М.: Высшая школа. - 1978. - С. 367.

7. Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь // Под ред. Жукова Б.П. - М.: Янус К.- 2000.- С. 596.

8. Глазкова А.П. Катализ горения взрывчатых веществ. - М.: Наука. - 1976. - С.264.

9. Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических соединений. - М.: Мир.-1992.- С.300.

10. Денисюк А.П., Шабалин В.С., Шепелев Ю.Г. Закономерности горения конденсированных систем, состоящих из октогена и связующего, способного к самостоятельному горению // Физика горения и взрыва. - № 5. - 1998. - С. 24-32.

11. Манелис Г.Б., Назин Г.Н., Рубцов Ю.И., Струнин В.А. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов. - М.: Наука, 1996.-С. 223.